REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
667 
M. Rollet propose d’éliminer le soufre de la fonte en soumettant 
celle-ci à une action réductrice des sulfates, en présence d’un laitier 
extrabasique. Cette opération, qui précéderait l’affinage proprement dit 
dans le convertisseur, aurait pour effet de séparer le soufre à l'état de 
sulfure métallique stable, lequel passerait dans le laitier, sans éliminer 
de la fonte le phospore et le carbone, ceux-ci ne tendant à disparaître 
que par une action oxydante. Cette désulfuration peut être obtenue dans 
un four Pernot garni de chaux ou de dolomie calcinée, en recouvrant 
le bain de fonte de 10 p. c. de son poids de laitier extrabasique (renfer- 
mant, par exemple, à côté de 20 à 30 p. c. de silice et d’alumine, une 
certaine quantité de chaux et une forte proportion de spath fluor), ainsi 
que de 1 à 2 p. c. de houille ; et en opérant à une température suffi- 
samment élevée. Elle peut même s’effectuer dans un cubilot à garniture 
de dolomie et de chaux, en présence d’un laitier de composition ana- 
logue à celle qui vient d’être indiquée. 
Grâce à l’emploi de cette méthode, on pourrait donc, d’après M. Rollet, 
utiliser pour la fabrication de l'acier Bessemer les fontes d’allure froide, 
les moins coûteuses, et aussi les moins désavantageuses au point de vue 
de la rapidité de l’usure du revêtement basique du convertisseur. 
Traitement des minerais de enivre. — Les minerais de cuivre 
pyriteux de faible teneur (1 1j2 à 2 l|2 p c.) se traitent habituellement 
par la méthode de cémentation. On les calcine d’abord en tas à l’air 
libre, ou dans des fours spéciaux, de façon à transformer la pyrite en 
sulfate. Le minerai est alors lavé. Les eaux renfermant le sulfate cuivri- 
que sont mises en contact avec des barres de fer; et le cuivre est préci- 
pité à l’état métallique. Ce précipité est ensuite calciné ; et le produit de 
la calcination renferme en moyenne 50 p. c. de cuivre. 
Ce procédé offre de nombreux inconvénients. Outre qu’il est extrê- 
mement lent, qu’il exige l’emploi d’une grande quantité d’eau et qu’il 
donne lieu au dégagement de vapeurs insalubres et nuisibles à la végé- 
tation, il entraîne la perte de presque tout le soufre contenu dans le mi- 
nerai et dont la proportion est en moyenne de 48 pour cent. 
M. Hollway a imaginé récemment une méthode de traitement qui a 
été expérimentée déjà sur une grande échelle aux usines de Penistone et 
de Sheffield. Il résulte de rapports faits à la société des Arts de Londres 
que cette méthode donne des résultats tout à fait satisfaisants, et qu’elle 
permet d’éviter tous les inconvénients du traitement par cémentation. 
Le procédé est basé sur la différence d’affinité qui existe à l’égard du 
soufre entre le fer et le cuivre. M. Hollway fait fondre le minerai, aux 
dépens du soufre qu’il renferme, dans une cornue analogue au conver- 
tisseur Bessemer, en y insufflant un fort courant d’air. Le sulfure de fer 
